43 
einzelne Blätter kurz und mehr oder weniger breit lanzettlich sind (Abbildung 3). 
— Gelegentlich liegen die Flächenstücke der Flinte auch nicht in derselben Ebene, 
sondern weichen gegeneinander unter einem kleinen Winkel ab, der überall 
die gleiche Größe hat. Es erinnert das Gebilde dann an das Flügelrad eines 
Windmotors, dessen Teile dicht aneinander gelegt wurden. Diese letzteren 
hatten in einem Falle Federform, waren am Rande ungleich gezähnt-gekerbt 
und etwa achtmal so lang als breit; einige unter ihnen hatten sogar im Ver- 
hältnis eine doppelt so große Länge. Der größte dieser Sprungflächenteile 
zeigte eine fast geradlinige Umrandung; die feinere Struktur löste sich unter 
dem Mikroskope bei ihnen allen in ein System von feineren und feinsten 
Sprüngen auf. 
Um ein Bild von all den Ausbildungsformen zu geben, die gelegentlich 
auftreten können, sei eine solche Sonnenflinte, bei der sie fast alle gleichzeitig 
auftreten, näher beschrieben. — Es liegt ein längliches, flügelförmiges Gebilde 
vor, in dessen Mitte, und zwar der Länge nach orientiert, die feinkörnige 
Substanz liegt. Diese besteht, wie bereits erwähnt, aus einer halb körnig- 
schuppigen, halb thallusförmigen Harzmasse. Nach dem Umfange zu verlaufen 
von hier aus radial angeordnete, federförmige bis thallusartige, verästelte Ge- 
bilde. Im unteren Teile, d. h. nahe der Wurzel dieses flügelförmigen Sprung- 
systems, ist ein breiter Saum, der in der Mitte die größte Breite erreicht. 
An seinem Innenrande findet man wieder die feinkörnige Masse, während sich 
nach außen hin radial verlaufende Sprungflächen ansetzen. Bei dem darauf 
folgenden Erwärmen sind die Risse über die Peripherie des Flügels hinaus- 
gegangen: dabei haben sie dieses Gebilde etwa um das Dreifache verbreitert. 
Sie verlaufen trotz ihrer Anordnung der Hauptmasse nach fast parallel zu- 
einander. Dort, wo sie endigen, schicken sie Risse in die benachbarte, intakte 
Harzsubstanz, um die Bildung neuer Sprünge vorzubereiten. Der Übergang 
der feinen, nadelförmigen Risse in äußerst spitzwinkelig dreieckige Sprünge, 
die Verbreiterung dieser und das Ausgehen neuer, spitzwinkeliger und dreieck- 
förmiger Sprungflächen wieder von deren Seiten aus läßt sich gut wahrnehmen. 
Diese dreieckigen, vordringenden Sprungflächen haben infolge der aufsitzenden, 
neuen, dreieckförmigen Sprünge das Aussehen von kleinen Sägeblättern. — 
An anderen Stellen, wo eine solche Regelmäßigkeit in der Sprungrichtung 
nicht stattgefunden hat, ist die Harzmasse in unregelmäßig begrenzte Lappen 
und Fetzen zerklüftet. Wenn man alle diese Sprünge an ihrer Peripherie 
betrachtet, scheint es, als seien sie dachziegelartig übereinander gelegt, resp. 
etwas steiler gegeneinander gestellt. Dabei liegen sie entweder ganz dicht 
zusammen oder in größerer Entfernung voneinander. 
Wie ich bereits an anderer Stelle hervorhob, wachsen die Sprünge, 
nachdem sie eine ganz bestimmte Größe erreicht haben, bei weiterem Er- 
wärmen nicht mehr. Es tritt also ein Stillstand ein, sobald ein Gleich- 
gewichtszustand zwischen den Spannkräften der Harzbestandteile im Inneren 
des Succinit eingetreten ist. 
19 
